— 1117 — 



Изм'Ьрен1е производилось на маломъ гогпометрЬ фуэсса № 4а. 



Блескъ стеклянный; кристаллы болыией частью нрозраппы л без- 

 цв-Ьтны. Твердость = 6, Спайность совершенная пот|110), Ь |010} и 

 с{001[. 



Пироэлекгрическ1я свойства обнаруживаются по методу Купдта очень 

 р153ко, особенно при охланаден1и кристалла, иричемъ естественныя плоскости 

 с (001) при охлаждении всегда электризуются отрицательно, противоположныя 

 имъ плоскости спайности — гюлоли1тельно (образованныхъ съ обоихъ коп- 

 цовъ кристалловъ у меня нЬпэ). 



Такпмъ образомъ кристаллы бертрапдпта даннаго мЬсторо?кдсн1я, по- 

 видимому, нрикрЬнляются къ поверхности берилла всегда аптилогическии'ь 

 полюсомъ. 



Указание, что концы кристалловъ, ограниченные гладкой плоскосгью 

 с (001), электризуются при охлаждеи1и положительно, а закругленные концы 

 отрицательно *), къ бертрандиту Тигерецкаго м'Ьсторождеп1я пепримГиишо, 

 такъ какъ есть кристаллы съ гладкой плоскостью с (001), электризующейся 

 при охлажден]и отрицательно (сурикъ), Д1)уг1е наоборотъ съ закругленнымъ 

 концомъ, электризующимся положительно (сЬра). 



Уд'Ьльный в^Ьсъ= 2,603 при 1^ =: 15,6^С (определялся въ ацетилен- 

 тетрабромид'1>). 



Минералъ для анализа разлон^ень сплавлен1емъ съ содой. 



Цифры анализа сл']Ьдующ1я. 



БЮз 50,12 



А12О3 сл-^^ды 



ГеД сл'Ьды т = 0,2352 «г. 



СаО сл'Ьды 



ВеО 40,67 



Н^О 8,87 



99,66 



Для анализа интересно отм'Ьтить процентъ воды при прокаливан1и не- 

 сколько большей, ч^мъ въ анализахъ бе1)трандп'говъ другпхъ месторождений. 



Что касается генезиса бертрандига этого месторожден1я, то и зд^^сь 

 бертранди'га является генеращей нозднГ.йтей, сравнительно съ аквамари- 

 номъ; но получился ли он!) въ результате вывЬтриван1я берилла, сказать 



1) Вапа. ТЬс Вузкет о^* М1аега1о87. 6 Ес1. 1892, р. 516. 



Изв4ст1Я и. А. II. 1909. 



